SÉANCE DU l6 NOVEMBRE 1908. Q^^î 



par les intéressantes recherches de J. Duclaux. Or, la disparition d'un 

 substratum insoluble ne peut être que IVeuvre d'une réaction chimique 

 dissolvante, empruntant à l'cxlérieur une quantité finie d'énergie, quand 

 elle est disponible; la solubilisation réversible du colloïde organique, par 

 déformations insensibles, n'exige qu'une dépense infiniment petite d'énergie, 

 toujours réalisable : elle s'harmonise mieux avec la nécessité de circulation 

 continue de la matière organisée, perpétuellement mobile. 



MINÉRALOGIE. — Oblenlion de l'a lamine fondue à l'état amorphe et repro- 

 duction de la coloration bleue du saphir oriental. Note de M. Louis Paris, 

 présentée par M. A. Lacroix. 



Depuis longtemps, de nombreux auteurs ont reproduit l'alumine cristal- 

 lisée colorée en rouge au moyen de l'oxyde de chrome et identique au 

 rubis d'Orient, mais jusqu'à présent ils n'ont pu réussir à fixer dans l'alu- 

 mine fondue la coloration bleue du saphir. 



Lorscju'on fond au chalumeau oxhydrique de l'alumine ou du rubis 

 naturel, par petites masses ajoutées peu à peu afin d'obtenir un produit 

 transparent, la matière cristallise immédiatement, l'épaisseur de la nappe 

 superficielle en fusion n'excédant jamais plus de cjuelques dixièmes de 

 millimètre; on peut s'en rendre compte en touchant, avec un fil de platine 

 épais, la boule formée. Si l'on saupoudre alors cette nappe liquide d'oxyde 

 de chrome, on peut constater cjue la coloration rouge produite se dilTuse 

 non seulement dans la couche en fusion, mais encore dans la plus grande 

 partie de l'alumine déjà solidifiée. Lorsque le globule fondu est suffisam- 

 ment petit, la diffusion s'étend à toute la masse. 



Si l'oxyde de chrome possède pour l'alumine une affinité colorante,, telle 

 qu'il pénètre profondément une masse déjà cristallisée, on observe un phé- 

 nomène tout diflërent avec les oxydes capables de fournir une coloration 

 Ijleue (cobalt, fer, etc.). Ils se montrent, en effet, insolubles dans l'alu- 

 mine cristallisée et, loin de se diffuser, surnagent à la surface de la couche 

 fondue, sans se mélanger avec elle et sans la colorer ( ' ). 



(') l);iii5 une ex|)érience faite autrefois en collaboration avec M. Duvau, une pierre 

 bleue d'une teinte particulièrement belle a été obtenue avec l'oxyde de fer comme 

 colorant; cette expérience n'a pu être réussie qu'une seule fois. Il est probable que 

 la fixation de l'oxyde colorant a été réalisée, comme nous le verrons plus loin, grâce 

 à la présence d'une petite quantité d'impuretés, et que l'échantillon obtenu n'était pas 

 cristallisé; nous n'avons pas eu alors l'idée de l'étudier à ce point de vue. 



